- 1 -목재제품의 규격과 품질기준 개정(안)
제정 2015. 06. 19 국립산림과학원고시 제2015-2호
개정 2015. 00. 00 국립산림과학원고시 제2015-0호
제1조(목적) 이 고시는 「목재의 지속가능한 이용에 관한 법률」 제20조제
1항 및 제2항에 따라 목재제품의 규격과 품질기준의 세부적인 사항에 
대하여 규정함을 목적으로 한다.
제2조(규격과 품질기준) ① 목재제품의 규격과 품질기준(이하 “규격과 품
질기준”이라 한다)은 대통령령으로 정하는 목재제품별로 부속서를 적용
한다. 
  ② 제1항의 규격과 품질기준 부속서는 다음 각 호와 같다. 
  1. 부속서 1( - )
2. 부속서 2(방부목재(防防防防))
3. 부속서 3(난연목재(防防防防))
4. 부속서 4(목재 플라스틱 복합재)
5. 부속서 5(집성재(防防防))
6. 부속서 6(합판)
7. 부속서 7(파티클보드(Particle Board))
8. 부속서 8(섬유판(防防防))
9. 부속서 9(배향성 스트랜드보드(Oriented Strand Board))
10. 부속서 10(목질바닥재)
11. 부속서 11(목재펠릿(wood pellet))
12. 부속서 12(목재칩(wood chip))
13. 부속서 13(목재브리켓(wood briquet))
14. 부속서 14(성형목탄(防防防防))
15. 부속서 15(목탄)
제3조(규격과 품질기준의 해석) ① 이 고시에 의한 규격과 품질기준의 해- 2 -석은 국립산림과학원장이 한다.
② 제1항에 따른 규격과 품질기준의 해석이 필요한 자는 서면으로 국립
산림과학원장에게 해석을 요청할 수 있다.
③ 국립산림과학원장은 규격과 품질기준의 해석을 위하여 필요하다고 
인정할 때에는 지속가능한 목재이용위원회에 회부하여 의견을 들을 수 
있다.
제4조(재검토 기한) 이 고시는 ｢훈령ß¶예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정 ｣
(대통령훈령 제334호)에 따라 발령한 후의 법령이나 현실여건의 변화 등
을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 
2018년 6월 18일까지로 한다.
부      칙 < 2015. 06 . 19 .>
제1조(시행일) 이 고시는 2015년 6월 19일부터 시행한다. 다만, 부속서 5(집
성재(防防防)), 부속서 10(목질바닥재), 부속서 14(성형목탄(防防防防))는 
2015년 12월 30일부터 시행한다.
제2조(다른 고시의 폐지) 이 고시 시행일에 국립산림과학원고시 제2010-2
호(숯의 규격과 품질), 제2014-4호(합판 규격·품질 기준), 제2014-5호(방
부목재의 규격과 품질), 제2014-6호(파티클보드 규격·품질기준), 제
2014-7호(섬유판 규격·품질기준), 제2014-9호(목재펠릿 규격·품질기준), 
제2014-10호(목재칩 규격·품질기준) 및 제2014-11호(목재브리켓 규격·품
질기준)는 폐지한다.
부      칙 <2015. 00. 00.>
제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.
제2조(경과조치) 이 고시의 부속서 3(난연목재(防防防防)), 부속서 4(목재 
플라스틱 복합재), 부속서 9(배향성 스트랜드보드(Oriented Strand 
Board))는 2016년 0월 0일부터 시행한다.- 3 -[부속서 3] 
난연목재 ((UŁ )
1. 적용범위   이 기준은 약액처리한 건축용 난연목재 (이하 난연목재 )에 대하여 적용한다 .
2. 인용표준   다음에 나타내는 규격은 이 기준에 인용됨으로써 이 기준의 규정 일부를 구성한다 . 이러
한 인용규격은 그 최신판을 적용한다 . 
 2.1  KS F 1551 목재표준용어 -목재의 성질 및 결정
 2.2  KS F 1519 목재의 제재 치수
 2.3  KS F 2271 건축물의 내장 재료 및 난연성 시험방법
 2.4 KS F ISO 5660-1 연소성능 시험 – 열방출 , 연기발생 , 질량감소율 -제1부:열방출률 (콘칼로리미터
법)
 2.5 KS F 2199 목재함수율 측정방법
 2.6 KS F ISO 13943, 화재 관련 용어
 2.7  KS M 1701 목재방부제 
3. 정의   이 기준의 목적을 위하여 KS F 1551 및 KS F ISO 13943의 용어와 정의를 적용 한다 .
 3.1  함수율  제재목의 함유수분 무게에 대한 목재 전건무게의 비율을 백분율로 표시한 것을 말한다 . 
 3.2  난연제   함수율을 감소시키거나 착화를 늦추기 위해 재료에 적용하는 처리 또는 부가된 물질을 말
한다. 
 3.3  난연처리   재료 또는 제품에 대해 난연이 되도록 하는 과정을 말한다 . 
 3.4  철부식성   난연제로 처리된 목재로 인하여 철이 부식되는 정도를 말한다 . 
 3.5  흡습성   난연제로 처리된 목재가 수분을 흡수하는 성질을 말한다 .
 3.6  총방출열량   5분간 50kW/m 2의 복사열을 시험체에 노출시켰을 때 시험체가 탄화 또는 착화되어 
발생하는 총열량을 말한다 . 
4. 종류   난연목재의 종류는 옥외용과 옥내용으로 구분하며 , 제조 치수는 KS F 1519에 규정된 것으로 
한다.   
5. 치수  
 5.1  치수 및 허용차
  난연목재의 치수는 <표 1>에 따르며 , 허용차는 <표 2>에 따른다 .- 4 -<표 1> 난연목재의 치수
두께 너비 길이
6mm부터 3mm씩 증가 60mm부터 5mm씩 증가 300mm부터 300mm씩 증가
<비고 > 표 1에 규정된 이외의 치수에 대하여는 인수 , 인도 당사자 간의 협의에 따른다 .
<표 2> 허용차
두께와 너비길이치수 허용차
30mm 미만 ˙@0.5mm+제한하지 않는다
-0 30mm 이상 , 90mm 미만 ˙@1.0mm
90mm 이상 ˙@1.5mm
6. 품질  
 6.1 겉모양  난연목재의 표면 품질은 <표 3>에 따르며 , 이면의 품질은 사용상 지장이 없어야 한다 .
 
<표 3> 표면의 품질기준
구분 품질기준
옹이1. 긴지름 30mm를 초과하는 죽은 옹이가 없어야 한다 .
2. 옹이구멍이 없어야 하나 , 옹이구멍을 정교하게 수선작업한 면에 대
해서는 긴지름 30mm 이하의 옹이구멍은 허용한다 .
변형(비틀림 , 굽음 ) 이용상 지장이 없어야 한다 .
껍질 박이진
수지선극히 경미하여야 한다 .
썩음 및 취약 심재 없어야 한다 .
변색 경미하여야 한다 .
벌레구멍 긴지름 5mm 이하의 벌레구멍이 1m당 1개 이하이어야 한다 .
나선결 (사선결 ) 경미하여야 한다 .
거친결 이용상 지장이 없어야 한다 .
그 밖의 결점 극히 경미하여야 한다 .
 6.2 성능
  6.2.1  난연 목재의 함수율은 옥내용 13 % 이하 , 옥외용 15 % 이하이어야 한다 .
  6.2.2  난연목재는 난연재료 이상의 성능을 가져야 한다 . 난연목재의 성능기준은 <표 4>와 같다 . - 5 -로트의 크기 시료 채취 매수 
1 000매 이하 10 
재시험할 경우 동 시료 매수 2배의 시료를 채취한다 .1 001매 이상 2 000매 이하 20 
2 001매 이상 3 000매 이하 30 
3 001매 이상 40 <표 6> 함수율 측정용 시료의 채취 매수 구분 옥내용 옥외용
난연 시험 실시 실시
함수율 시험 실시 실시
흡습성 시험 비실시 실시
철 부식 시험 비실시 실시<표 4> 난연목재의 성능기준
항목 성능기준 시험방법
총방출열량 5분간 8MJ/m 2이하
KS F ISO 5660-1 최대열방출율5분간 10초이상 연속으로 200kW/m 2를 초과
하지 않음
균열, 구멍 및 용융5분간 가열 후 시험체를 관통하는 방화상 유
해한 균열 , 구멍 및 용융 등이 없어야 함 
실험용 쥐의 평균행동
정지시간9분 이상 KS F 2271 
철부식성 철부식비 2.0 이하 KS M 1701 
흡습성 흡습비 1.2 이하 KS M 1701 
7. 시험 및 검사   난연목재에 적용하는 시험항목은 <표 5>와 같다 .
<표 5> 난연목재의 적용 시험 항목
 7.1 함수율 시험   각 시료로부터 길이방향으로 50mm, 폭방향으로 50mm, 두께는 난연목재 두께로 절
단한 크기의 시험편 2개씩을 채취하여 , KS F 2199에 따라 시험한다 .
 7.2 난연 시험   난연 시험은 <표 4>와 아래와 같이 KS F ISO 5660-1 및 KS F 2271에 따른다 .
  7.2.1 공시재 및 시험체 
   7.2.1.1  공시재는 약제 처리 후 건조 및 마무리 가공을 끝낸 제품 로트에서 필요한 양을 임의 추출
하여 이 공시재에서 시험체를 샘플링 한다 . 시료의 매수 , 함수율 측정용 시료 , 연소성 시험시료의 채
취 매수는 <표 6>과 <표 7>을 따른다 . 
   7.2.1.2  공시재에서 시험체는 KS ISO 5660-1에 준한 크기로 하고 재료의 너비가 이 크기보다 작을 
경우에는 여러개의 재료를 사용하여 규격에 맞는 치수가 되도록 접착제 등을 사용하여 접착시킨다 . 
이때 사용되는 접착제는 재료의 난연 성능에 영향을 주지 않는 것으로 하며 시험체의 실제의 것과 
같은 것으로 하고 두께가 15mm이상인 것은 재료의 각 표면으로부터 15mm이하의 두께로 채취한 
것을 사용한다 . 
   7.2.1.3  옥외용 난연 목재의 경우 , 난연 시험에 앞서 전처리로서 내후 조작을 실시한다 . 그 방법은 
KS M 1701의 내후조작 방법에 따른다 .
   7.2.1.4 가스유해성 시험은 KS F 2271에 따른다 . 
  - 6 -로트의 크기 시료 채취 매수 
1 000매 이하 10 
재시험할 경우 동 시료 매수 2배의 시료를 채취한다 .1 001매 이상 2 000매 이하 20 
2 001매 이상 3 000매 이하 30 
3 001매 이상 40 <표 7> 난연 시험용 시료의 채취 매수 
난연목재 ß¢ 소나무 ß¢ 옥내용 ß¢ 00목재 ß¢ 대한민국 
치수(두께 x 너비 x 길이 ) 
7.3 철부식성 시험
  7.3.1 공시재는 난연성 시험용 시험체를 채취하는 것과 같은 제품 로트에서 5개를 임의 추출한다 .
  7.3.2  시험체는 KS M 1701의 부속서 D(목재 방부제의 철 부식성 시험방법 )에 준한 크기로 한다 . 두
께가 그 크기보다 작을 경우에는 공시재와 같은 두께의 시험체를 사용한다 .
  7.3.3  시험체의 수는 각 공시재에서 1개씩 채취하며 , 모두 5개로 한다 .
  7.3.4 철 부식 시험은 KS M 1701의 부속서 D에 따른다 .
 
 7.4 흡습시험
  7.4.1 시험체
   7.4.1.1  시험체는 KS M 1701의 부속서 E(목재 방부제의 흡습성 )에 준한 크기로 채취한다 . 다만 , 마
무리 면에서의 너비가 그 크기보다 작을 경우에는 공시재와 같은 두께의 시험체를 사용한다 .
   7.4.1.2  시험체의 수는 각 공시재에서 1개씩 채취하며 , 모두 5개로 한다 .
  7.4.2 흡습 시험  흡습 시험은 KS M 1701의 부속서 E에 따른다 .
  
 7.5 판정   1로트에서 채취한 시험체중 기준에 적합한 것의 수가 그 총수량의 90% 이상일 때 해당 시
험체가 채취된 로트는 합격한 것으로 하고 , 70% 미만인 것은 불합격으로 한다 . 다만 , 70% 이상 90% 
미만일 때는 그 로트에 대하여 다시 시험에 필요한 시험체를 채취하여 재시험을 하고 , 그 결과가 적합
한 것의 수량이 90%이상일 때는 합격한 것으로 하고 , 90% 미만일 때는 불합격으로 한다 .  
 8. 표시  제품 1매 마다 다음 사항을 표시하여야 한다 . 
  8.1 난연목재 , 수종
  8.2 옥내 , 옥외 , 제조자명 (수입자명 ) 
  8.3 원산지  
  8.4 치수  
<그림 1> 난연목재의 품질 표시방법 예시- 7 -[부속서 4] 
목재 플라스틱 복합재
1. 적용범위   이 기준은 열가소성 수지에 목분 (중량기준으로 50% 이상 )을 혼합하고 , 첨가제를 첨가 , 압
출 성형하여 가공한 실외용 목재 플라스틱 복합재 바닥재에 적용한다 .
2. 정의
 2.1 목재 플라스틱 복합 바닥재   목재 플라스틱 복합 바닥재는 열가소성 수지에 목분 (중량기준으로 
50% 이상 )을 혼합하고 , 첨가제를 첨가하여 압출 성형하여 생산된 바닥판이다 .
 2.2 목분   목분은 원목의 단단한 부분을 가공한 목질 분말 형태로 가공한 것이다 . 목재 플라스틱 복합
재의 목분 함유율 계산식은 다음과 같다 . 
           목분함유율 W(%)  =  × 100    
                            
                            여기에서  W: 복합재 전체의 질량 (㎏)
                          W W: 복합재에서 차지하는 목분의 질량 (㎏)
                          W P: 복합재에서 차지하는 열가소성수지의 질량 (㎏) 
                          W F: 목분 및 열가소성수지를 제외한 질량 (㎏)  
                          목분 원료의 질량 (WW)에 대해서는 전건 질량으로서 구한다 .   
 2.3 열가소성 수지   열가소성 수지는 일정한 온도에서 용융 유동성을 가지고 있는 폴리올레핀 수지 등
을 목재 플라스틱 복합 바닥재의 소재로 사용한다 . 압출 가공시 목분과의 혼합성을 가질 수 있도록 첨
가제를 첨가할 수 있다 . <비고 > 목재 플라스틱 복합 바닥재에 사용되는 열가소성 수지는 주로 폴리올레핀계
(PP, PE), 폴리염화비닐계 (PVC), 폴리스티렌중합체계 (PS, ABS), 폴리아미드계 (PA), 폴리에스테르계 (PET) 등이다 .
 2.4 완전 충진형 (솔리드 , solid)  속이 차 있는 형태로 체결클립이나 나사못을 사용하여 지지대에 시공
을 한다 . 
 2.5 부분 충진형 (구조, structure)   속이 비어 있는 구조의 형태로 체결클립이나 나사못을 사용하여 지
지대에 시공하며 , 중공 (hollow) 형태 , 아치 (arch) 형태 등이 있으며 상판의 두께는 5mm 이상으로 규정
한다.
 2.6 제혀쪽매형 (Tongue and groove)  널 한쪽을 혀을 내민 모양으로 모를 내고 , 인접 부재에 흠을 파
서 물리는 방법으로 시공하며 완전 충진형 -제혀쪽매 형, 부분 충진형 -제혀쪽매 형이 있다 . - 8 -종류구분형태 기호
완전 충진형 S 솔리드 형태
부분 충진형 H할로우 형태
아치 형태
제혀쪽매형S-T 완전 충진형 -제혀쪽매
H-T 부분 충진형 -제혀쪽매
시험항목 시험편의 치수 시험편의 수
비중 0.5 à¸5g의 적당한 시편 2
굴곡최대하중길이는 시공 시 지지대간의 최대간
격보다 100 mm 길게 한다 . 시공 
시 지지대간 거리를 규정하지 않을 
때, 시험편의 길이는 600 mm로 한
다. 3
굴곡 크리프 변형 굴곡최대하중시험과 동일한 시험편 3
충격저항성실온조건굴곡최대하중시험과 동일한 시험편 1
저온조건 1
충격강도 (80 x 10 x 4) mm 5
뒤틀림성 굴곡최대하중시험과 동일한 시험편 1
나사못유지력 (100 x 500) mm 1
미끄럼저항성 길이는 300 mm 이상 2
수분흡수율 중량변화 길이는 100 mm 이상 1
동결융해 최대굴곡하중변화율 굴곡최대하중시험과 동일한 시험편 3
길이선열팽창계수 길이 50mm의 원 또는 직사각형 3
내후성 충격강도변화율 (80 x 10 x 4) mm 5
유해물질 용출량 100 g -
폼알데하이드 방산량 150 mm x 50 mm 노출 면적의 총합이 
1800cm 2가 되도록 매수를 
결정하고 2세트를 제작
방염성 길이는 300 mm 이상으로 한다 33. 종류  목재 플라스틱 복합 바닥재의 종류는 형태에 따라 <표 1>과 같이 분류한다 .
<표 1> 목재 플라스틱 복합 바닥판의 형태에 따른 분류  
4. 시험편  시험에 사용하는 시험편은 <표 2>에 규정한 크기로 하여 , 신청자와의 협의를 통해 성능시험
방법에 적합하도록 제품으로부터 절취하여 사용할 수 있다 . 시험 전 온도 (23 ± 2) ℃, 상대습도 (50 
± 10) %에서 72 시간 이상 정치한 후 시험한다 .
<표 2> 시험편의 수 및 치수- 9 -5. 성능  목재 플라스틱 복합 바닥재의 성능은 6항에 따라 시험하고 다음의 규정에 적합해야 한다 . 
<표 3> 목재 플라스틱 복합 바닥재의 성능                   
품질 항목 품질 기준 (KS F 3230) 적용항목
비  중 0.80 à¸ 1.50 6.1 
최대굴곡하중 (N) S 3 400 이상
6.2 
H 3 000 이상
굴곡크리프 변형 (%) S 0.25 이하
6.3 
H 0.20 이하
충격저항성실온조건 이상 없을 것
6.4 
저온조건 이상 없을 것
충격강도 (Charpy impact),(kJ/ ô) 3.0 이상 6.5 
뒤틀림성 (%) 2.0 이하 6.6 
나사못 유지력 (N) H, H-T 400 이상
6.7 
S, S-T 780 이상
미끄럼 저항성 0.40 C.S.R 이하 6.8 
수분흡수율 질량변화율 (%) 8.0 이하 6.9 
동결융해최대굴곡하중
변화율 (%)  초기 90이상 6.10 
길이선열팽창계수 (1/ ç)S-T, H-T 3.0x10 -5  이하
6.11 
S, H 60x10 -5 이하
내후성충격강도 
변화율 (%) 초기 80% 이상 6.12 
유해물질
용출시험
(ôl/L) 비소(As) 0.1 이하
6.13 카드뮴 (Cd) 0.1 이하
크롬(Cr) 0.1 이하
납(Pb) 0.1 이하
수은(Hg) 0.005 이하
폼알데하이드 방산량 (mg/L) 1.5 이하 6.14 
방염성탄화길이 (cm) 20cm 이하
6.15 
나머지 불꽃 (초) 10초 이하- 10 -6. 시험방법
 6.1 비중  목재 플라스틱 복합 바닥재의 비중은 KS M 3016의 A법(수중 치환법 )에 따라 2회 이상 시
험하고 그 평균값을 소수점 3자리까지 기록한다 .
 6.2 굴곡 최대 하중
  6.2.1 시험편  시험편의 너비와 두께는 생산된 제품의 형태를 따르고 , 길이는 시공 시 지지대 간의 
최대간격보다 100 ㎜ 길게 한다 . 단 제품의 너비가 160 ㎜를 초과할 때는 당사자 간의 협의를 통해 
너비를 (150 ± 10) ㎜로 절취하여 시험한다 . 시공 시 지지대간 거리를 규정하지 않는 제품의 경우 , 
시험편의 길이는 600 ㎜로 한다 .
  6.2.2 시험방법  최대굴곡하중 시험방법은 KS M ISO 178에 따라 가압봉 및 지지대의 반경 , 시험 속
도를 결정하고 , <그림 1>과 같이 시험편을 거치하여 최대 굴곡하중을 측정한다 . 시험 면은 시공 시 
노출면으로 하고 3개를 시험하여 평균값을 기록한다 .
  
<그림 1> 굴곡 최대 하중 시험 장치
 6.3 굴곡 크리프 변형
  6.3.1 시험편  굴곡크리프 변형 시험은 6.2.1의 시험편과 동일한 너비 , 두께 , 길이를 따른다 .
  6.3.2 시험방법  굴곡크리프 변형 시험은 6.2와 동일한 시험 장치를 사용하여 KS M ISO 899-2에 따
라 1∼5초 내에 시험편에 850 N의 하중이 걸리도록 하고 24시간 유지한 후, 아래의 식에 의해 굴곡
크리프 변형을 계산한다 . 시험 면은 시공 시 노출면으로 하고 3개를 시험하여 평균값을 기록한다 .
 
                                   ß‡ß‡ 
                    
                     여기에서 ,  ε t : 굴곡 크리프 변형
                               St : 시간 t에서 지점 간 중앙의 변형 (㎜)
                                h : 시험편의 두께 (㎜)   
                                L : 지점 간 거리 (㎜)
6.4 충격 저항성
 6.4.1 시험편  충격저항성 시험은  6.2.1의 시험편과 동일한 너비 , 두께 , 길이를 따른다 .
 6.4.2 시험방법  충격저항성 시험은 시공 시 지지대를 사용하는 제품의 경우 , 지지대에 시험편을 설치- 11 -하여 고정한 후 KS F 2221에 따라 100 ㎝ 높이에서 1 042 g과 지름 64 ㎜의  강철제인 구형 추를 시
험편의 정중앙에 낙하시키고 , 육안으로 관찰하여 균열 및 파괴유무를 기록한다 . 시공 시 지지대를 사용
하지 않는 제품의 경우 , 그림 2의 방법으로 바닥에서 10 ㎝ 이상 높이에 시험편을 고정시킨 후 시험한
다. 시험은 다음의 두 조건에서 시행하여 그 결과를 각각 기록한다 .   
   a)  실온조건 : 시험 전, 온도 (23 ± 2) ℃, 상대습도 (50 ± 10) %에서 3일 이상 정치한 후 시험한다 .
   b)  저온조건 : 시험 전, 온도 (-30 ± 2) ℃의 조건에서 24시간 정치한 후, 10분 이내에 즉시 시험한다 .
(단위: mm) 
<그림 2> 충격저항성 시험장치
6.5 충격강도
 6.5.1 시험편  시험편은 KS M ISO 179-1의 1호형 시험편을 사용하고 , 제품에서 절취하여 시험할 때, 절
취방향은 압출방향을 길이방향으로 하고 , 시공 시 노출면에서 길이방향의 수직방향을 너비 방향으로 한다 . 
절취한 시험편의 두께는 10.2 mm까지는 사용이 가능하다 . 단 시험편은 시공 시, 노출면을 포함한다 .
<표 5> 충격강도 시험편 (단위 : mm) 
시험편의 종류 길이 l 너비 b 두께 h 지점간 길이 L
1호형 80˙@2 10.0 ˙@0.2 4.0 ˙@0.2 62 ˙@0.5
시험편의 치수 (두께 h, 너비 b 및 길이 l)는 hàóbàól이 되도록 규정한다 .
 6.5.2 시험방법  충격강도 시험은 KS M ISO 179-1에 따라 노치 없는 시험편으로 하여 시험한다 . 타
격면은 제품의 시공 시 노출면으로 하여 , 5개의 시험편에 대한 평균값을 아래의 식에 따라 충격강도 
acU 를 계산하여 kJ/㎡의 단위로 나타낸다 .
                                        a cU  =× 
                         
                    여기에서 ,  E c :  시험편의 파괴에 의한 보정된 흡수 에너지 (J) 
                               h  :  시험편의 두께 (㎜)
                               b  :  시험편의 너비 (㎜)- 12 -6.6 뒤틀림성
 6.6.1 시험편 뒤틀림성 시험은 6.2.1의 시험편과 동일한 너비 , 두께 , 길이를 따른다 .
 6.6.2 시험방법 뒤틀림성 시험은 시험편을 온도 (25 ± 2) ℃, 상대습도 (85 ± 5) %에서 3일, 온도 
(20 ± 2) ℃, 상대습도 (35 ± 5) %에서 항량에 도달하였을 때까지 방치한 후, KS L 3112에 따라 , 길
이계를 복합목재바닥판의 시공 시 노출면의 대각선상에 놓은 다음 , 측정면이 오목할 때는 <그림 3>과 
같이 길이계와 시험면의 틈이 가장 큰 곳에 측정용 쐐기를 길이계와 직각이 되도록 꽂고 , 측정용 쐐기
가 가리키는 눈금에 의해 그 틈의 크기를 구한다 . 또한 측정면이 볼록할 때에는 <그림 3>과 같이 길이
계와 복합목재바닥판의 틈이 양쪽 끝에서 거의 같게 각각 측정용 쐐기를 꽂고 , 그 틈의 크기를 측정하
여 그 평균값을 구한다 . 이와 같은 조작을 동일면의 다른 대각선에 대해서도 수행하고 가장 큰쪽의 값
을 기록한다 . 뒤틀림 값 W a(%)는 다음 식에 따라 구하고 , 소수점 이하 첫째자리에서 끝맺음한다 .
                                      Wa(%) =  × 100 
     
                    여기에서 ,   l : 시험체의 대각선 길이 (㎜)
     h : 쐐기 눈금으로부터 구한 틈의 크기 (㎜)
<그림 3> 뒤틀림성 측정
 6.7 나사못 유지력
  6.7.1 시험편  나사못 유지력을 평가하기 위한 시험편은 <그림 4>에 따른다 .
  6.7.2 시험방법  나사못 유지력 시험은 호칭 지름 2.7 ㎜, 길이 16 ㎜의 나사못을 <그림 4>에 나타낸 
위치(표면 및 측면 )에 수직으로 나사부 11 ㎜를 박아 넣고 시험편을 고정하여 나사못을 수직으로 잡
아당긴다 . 이 때 최대하중을 각각 측정하여 2곳의 평균값을 나사못 유지력으로 한다 . 다만 드로잉 하
중 속도는 2 ㎜/min로 한다 (나사 박음에는 미리 지름 약 2 mm의 드릴로 깊이 약 3 mm의 인입 구멍
을 뚫어 놓고 실시하는 것이 좋다 ). - 13 -(단위: mm) 
 
<그림 4> 나사못 유지력 시험
 6.8 미끄럼 저항성
  6.8.1 시험편  미끄럼저항성 측정에 사용되는 시험편은 생산된 제품의 너비와 두께를 따르고 , 길이는 
300 mm 이상으로 한다 . 단 제품의 너비가 100 mm 이하인 경우 , 여러 개의 시험편을 합쳐서 만든 
시험편의 너비가 100 mm 이상이 되도록 한다 .
  6.8.2 시험방법  시험방법은 KS M 3510의 4.15에 따라 <그림 5>의 미끄럼 시험기를 사용한다 . 시험
에 사용되는 미끄럼 편은 KS M 3510의 4.15.2에서 규정한 경도 (듀로미터 경도시험 -타입 A) 7580, 
두께 36 mm의 고무시트를 사용하고 , 시험편의 표면은 건조한 상태로 하여 다음과 같은 방법으로 시
험한다 . 
   
<그림 5> 미끄럼 시험기- 14 -   6.8.2.1  미끄럼편을 크기 80x70 mm의 강철제 미끄럼편 받침대의 바닥면에 붙이고 785 N의 수직 
하중을 가한 상태로 미끄럼편을 시험편에 접촉시킨 순간에 785 N/s의 인장 하중속도 , 18° 각도로 경
사지게 위쪽 방향으로 잡아 당겼을 때 얻어지는 최대 인장 하중을 측정하여 다음 식에 나타낸 미끄
럼 저항계수를 계산하여 유효 숫자 2자리까지 나타낸다 . 제품의 압출방향과 압출수직방향을 모두 평
가하여 그 중 작은 C.S.R값을 제품의 미끄럼저항성 값으로 한다 . 
 
                
                            여기에서 ,  C.S.R : 미끄럼 저항 계수
                                        P max  : 최대 인장 하중 (N) 
                                          W : 수직 하중 (785 N) 
 6.9 수분 흡수율
  6.9.1 시험편  시험편의 두께와 너비는 제품의 생산된 형태를 따르고 길이는 100 mm로 한다 .
  6.9.2 시험방법   시험편은 수분흡수율 시험 전 (20 ± 3) ℃, 상대습도 (66 ± 2) % 조건에서 항량이 
될 때 까지 , 전처리를 하여 0.01 g이상의 정확도를 가지는 저울로 무게를 측정한다 . 질량 측정을 마
친 시험편은 아래의 조건으로 올레핀계 (비닐계 제외 )는 A법, 아크릴 및 비닐계는 B법으로 처리하여 
질량변화를 기록한다 .
   
   6.9.2.1 A법
    6.9.2.1.1   시험편을 100 ℃ 물에 5시간 침지시킨다 . 이때 시험편은 수조의 바닥에 접촉하지 않고 
침지되도록 적당한 지그를 사용한다 .
    6.9.2.1.2   6.9.2.1.1과정을 거친 시험편을 즉시 (23 ± 2) ℃ 물에 침지하여 20분간 방치한 후, 시
험편 표면의 물기를 완전히 제거한 후 질량 변화를 측정한다 .
 질량 변화율 (%)  =  × 100    
                         여기에서  W 1 = 침수전의 질량 (g), W 2 = 침수후의 질량 (g)       
   6.9.2.2 B법
    6.9.2.2.1   시험편을 시험편을 즉시 (23 ± 2) ℃ 물에 28일간 침지시킨다 . 이때 시험편은 수조의 
바닥에 접촉하지 않고 침지되도록 적당한 지그를 사용한다 .
    6.9.2.2.2   6.9.2.2.1과정을 거친 시험편의 물기를 완전히 제거한 후 질량 변화를 측정한다 .
질량 변화율 (%)  =  × 100    
      
                        여기에서  W 1 = 침수전의 질량 (g), W 2 = 침수후의 질량 (g) - 15 - 6.10 동결융해 시험
  6.10.1 시험편  동결융해 시험은 6.2.1의 시험편과 동일한 너비 , 두께 , 길이를 따른다 .
  6.10.2 시험방법  동결융해 시험은 3매의 시험편에 대해 아래의 시험을 1싸이클로 3회 반복한 후 6.2 
의 최대굴곡하중과 비교하여 동결융해 시험 후의 최대굴곡하중 변화율을 % 단위로 측정하여 그 평균
값을 기록한다 .
   6.10.2.1   시험편을 (23 ± 2) ℃ 물에 24시간 침지한다 .
   6.10.2.2  침지를 마친 시험편의 물기를 제거하고 (-30 ± 2) ℃ 챔버에서 24시간 동안 방치한다 .
   6.10.2.3   6.10.2.2 단계를 마친 시험편을 (23 ± 2) ℃ 상태에서 24시간 동안 방치한다 .
 
동결융해시험 후 최대굴곡하중 변화율 (%)  =  × 100    
     
                         여기에서  W 1 = 동결융해 시험 전 최대굴곡하중 (N) 
                                   W 2 = 동결융해 시험 후 최대굴곡하중 (N) 
 6.11 길이선열팽창계수
  6.11.1 시험편  길이선열팽창계수 측정은 길이 50 mm의 시험편을 사용한다 .
  6.11.2 시험방법   길이선열팽창계수 시험은 KS M 3060에 따라 , -30 ℃에서 60 ℃의 온도범위에서 
시험하고 아래 식에 의해 계산한다 .
길이선열팽창계수 (1/℃) = (L 2-L 1) / L 0(T 2-T 1) = △L/L 0△T
                      여기에서  L 1,L 2 : 온도 T 1,T 2에서의 각 시험편의 길이
                                 L 0  : 실온에서의 시험편의 길이 
                   (실온은 온도 (23 ± 2) ℃, 습도 (50 ± 5) %의 조건에 해당한다 .) 
 6.12 내후성
  6.12.1 시험편  내후성 시험편은 충격강도 저하를 평가하기 위해  6.5와 동일한 시험편을 사용한다 .. 
  6.12.2 시험방법   KS M 4892-2의 A법 조건으로 시공 시 노출면 방향으로 2,000시간 (340 nm 기준 , 
0.55 w/m 2)까지 시험하여 6.5 방법으로 충격강도를 시험하여 초기충격 강도 대비 변화율을 %로 기
록한다 .  
 6.13 유해물질 용출량 시험
  6.13.1 시료의 전처리  목재 플라스틱 복합 바닥재를 분쇄하여 , 분쇄된 입자의 지름이 5 mm 이하가 
되도록 하고 , 분쇄된 입자를 체의 눈의 크기가 5 mm 이하인 체와 1 mm 이상인 체로 체가름하여 , 
입자의 지름이 (1~5)mm의 크기로 걸러진 시료를 원추 4분법으로 채취한다 . - 16 -  6.13.2 유해물질 용출방법   6.13.1의 방법으로 전처리된 시료를 (100±2)g을 정확히 달아 , 2 000 ml 
삼각플라스크에 넣고 , 증류수에 염산을 넣어 pH를 (6±0.3)으로 맞춘 산성용액을 약 900 ml 가한다 . 
혼합액을 상온 , 상압에서 24시간 정치한 후, 진탕 횟수가 분당 약 200회, 진폭이 (4∼5) cm인 진탕
기를 사용하여 4시간 동안 유해물질을 용출한다 . 혼합액을 유리섬유 여과지로 여과하고 , 여과액을 1L 
매스플라스크에 넣은 후, 위에서 제조한 산성용액을 1L 표시선까지 체위 검액으로 사용한다 . 
  6.13.3 시험방법   유해물질이 용출된 검액을 KS ISO 8288(불꽃 원자 흡광 광도법 ), KS ISO 11885 
(유도 결합 플라즈마 원자 발광법 ) 또는 KS ISO 17294-2(유도 결합 플라즈마 질량분석기의 응용 )을 
이용하여 비소 (As), 카드뮴 (Cd), 크롬 (Cr), 납(Pb), 수은 (Hg) 등의 용출량을 분석하여 기록한다 .
 
  6.14 폼알데하이드 방산량
  6.14.1 시험편  시험편은 생산된 제품의 두께를 따르고 길이 (150±1)mm, 너비 (50±1)mm로 한다 . 
  6.14.2 시험방법  폼알데하이드 시험은 K SM 1998 에 따라 데시케이터법으로 시험한다 . 
 6.15 방염성
  6.15.1 시험편  시험편은 생산 시 두께와 너비를 따르고 길이는 30 cm로 한다 . 
  6.15.2 시험방법  목재 플라스틱 복합 바닥재의 방염성 시험은 KS F 2819의 4.2의 A법에 따라 , 거의 
기건상태인 시험체를 (50 ± 2) ℃에서 48시간 건조한 다음 , 이것을 실리카겔을 넣은 데시케이터 안
에 24시간 방치한 후, 2분간 가열하여 탄화길이 및 나머지 불꽃 시간을 기록한다 . 
7. 검사  검사는 6항의 규정에 따라 검사하고 <표 3>의 적합여부를 결정한다 .
8. 표시
 8.1 표시사항  목재 플라스틱 복합 바닥재는 소비자가 알아보기 쉽게 제품 1본 마다 그리고 포장에 다
음의 사항이 잘 보이도록 표시하여야 한다 . 
  8.1.1 WPC 
  8.1.2 열가소성 수지의 종류
  8.1.3 굴곡 최대 하중 /시험시 지지대의 간격
  8.1.4 제품의 치수   두께 , 너비 및 길이의 순서로 mm 단위로 기록한다 . 
  8.1.5 생산 (수입자 )  국내 생산품의 경우 생산업체의 상호를 기입하고 , 수입품의 경우에는 수입업체의 
상호와 생산국을 기입한다 . 
  8.1.5 제조 연월
 8.2 표시방법  표시형식에는 제한이 없으나 , 8.1항 표시사항의 각 내용은 반드시 포함되어야 한다 . - 17 -<국내생산 WPC 표기 예시 >
WPC - 열가소성 수지 종류 - 굴곡 최대 하중 /시험시 지지대 간격 
치수(두께 x 너비 x 길이 )
생산자명 , 생산연월
WPC - PP - 4000N/600mm 
20 x 300 x 1500 mm 
oooo (주), 2015. 05  
<수입산 WPC 표기 예시 >
WPC - 열가소성 수지 종류 - 굴곡 최대 하중 /시험시 지지대 간격 
치수(두께 x 너비 x 길이 )
수입자명 - 산지 , 생산연월
WPC - PE - 4000N/600mm 
20 x 300 x 1500 mm 
oooo (주) - 일본 (ooo), 2015. 05 - 18 -[부속서 9] 
배향성 스트랜드보드 (Oriented Strand Board) 
1. 적용범위   이 기준은 건축물의 내 Æ—외장재 등의 비구조용과 건축물의 벽, 지붕 및 바닥 덮개 등의 구
조용으로 사용되는 배향성 스트랜드보드 (OSB; Oriented strandboard; 이하 OSB라 함)에 대하여 적용
한다. 
2. 정의  이 기준에서 사용되는 주요 용어의 정의는 다음과 같다 .
 2.1 배향성 스트랜드보드 (OSB)  얇고 긴 목재 스트랜드를 각 층별로 대체로 같은 방향으로 배열하되 
인접한 층의 섬유방향이 서로 직각이 되도록 하여 홀수 층으로 구성된 목질판상제품
 2.2 주축 (평행방향 , 강축 )(major axis; longitudinal direction, strong axis)  높은 휨강도를 가지며 OSB 
의 길이방향과 평행한 방향
 2.3 부축 (직각방향 , 약축 )(minor axis; transversal direction, weak axis)  주축과 직각을 이루며 OSB 
의 너비방향과 평행한 방향
 2.4 일반용 (general purpose; GP)  실내마감이나 가구 등과 같이 비내력 (“ )의 일반적인 용도 
 2.5 내력용 (“/ )(load-bearing; LB)  건축물의 덮개재료 , I형 장선의 웨브부재 등과 같이 하중을 지
탱하는 구조설계가 이루어지는 용도
 2.6 중내력용 (G“/ )(heavy duty load-bearing; HLB)  특수 건축물이나 컨테이너 바닥 등과 같이 
높은 하중이나 진동하중 등을 지탱하는 구조설계가 이루어지는 용도
 2.7 스트랜드  OSB를 구성하는 기본적인 원료로서 50mm 이상의 평균 길이와 2mm 이하의 평균 두
께를 갖는 목재 삭편
 2.8 보통 (regular; REG)   단기적으로 습윤상태에 있을 수는 있으나 목재의 연평균 평형함수율이 15% 
이하로 유지되는 건조 조건에 적합한 제품
 2.9 내수 (moisture resistant; MR)  장기간 목재의 평형함수율이 15%를 초과하는 습윤 조건에 적합한 
제품
3. 종류  OSB의 종류는 하중의 작용 여부와 주변 환경의 상대습도에 따라서 다음과 같이 구분한다 . 
 3.1 일반용 -보통 (GP-REG)  실내 마감 및 가구 등과 같이 건조조건에서의 사용을 위한 비내력형 OSB 
 3.2 내력용 -보통 (LB-REG)  실내 구조물 및 가구 등과 같이 건조조건에서 사용을 위한 내력형 OSB 
 3.3 내력용 -내수 (LB-MR)   일반 건축물의 덮개재료와 같이 습윤조건에서 사용을 위한 내력형  OSB 
 3.4 중내력용 -내수 (HLB-MR)   높은 하중이 작용하는 특수 건축물이나 컨테이너 바닥 등과 같이 습윤
조건에서 사용을 위한 중내력형 OSB 
4. 품질  
 4.1 OSB의 공통 품질기준  모든 종류의 OSB는 <표 1>에 주어진 품질기준에 적합하여야 한다 .- 19 -<표 1> OSB의 공통 기준
구  분 품질기준
호칭치수에 대한 허용치
- 두께 (연마) ˙@0.3 ôz 
- 두께 (미연마 ) ˙@0.8 ôz 
- 길이 및 너비 ˙@3.0 ôz 
측면직선도 (Edge straightness) 1.5 ôz/m 
직각도 (Squareness) 2.0 ôz/m 
함수율            13 % 이하 
밀도(g/ ô) 0.5 ~ 0.8 
폼알데하이드방출량a내장용 SE 0, E0
구조용 SE 0, E0, E1
a OSB의 폼알데하이드방출량 품질기준은 <표 2>와 같다 .
<표 2> OSB의 폼알데하이드방출량 기준
등급폼알데하이드방출량 (mg/L) 
평균값 최대값
SE 0 0.3 이하 0.4 이하
E0 0.5 이하 0.7 이하
E1 1.5 이하 2.1 이하
 4.2. 일반용 -보통 (GP-REG) OSB의 품질기준  건조조건에서 사용되는 비내력형 OSB는 <표 3>의 품
질기준에 적합하여야 한다 .
<표 3> 일반용 -보통 OSB의 품질기준
구분호칭두께 ( ôz)
6이상 10 이하 10 초과 18 미만 18 이상 25 이하
휨강도 
(MPa )주축방향 20 이상 18 이상 16 이상
부축방향 10 이상 9 이상 8 이상
휨탄성계수
(MPa )주축방향 2 500 이상
부축방향 1 200 이상
박리강도 (MPa) 0.30 이상 0.28 이상 0.26 이상
두께팽창률 (%) 25 이하
주) 1ômf/ ô~= 0.098MPa= 약 0.1MPa, 1 MPa = 1 N/㎟ - 20 - 4.3 내력용 -보통 (LB-REG) OSB의 품질기준  건조조건에서 사용되는 내력형 OSB는 <표 4>의 품질기
준에 적합하여야 한다 .
<표 4> 내력용 -보통 OSB의 품질기준
구분호칭두께 ( ôz)
6 이상 
10 이하10초과 
18미만18 이상 
25 이하25 초과 
32 이하32 초과 
40 이하
휨강도 
(MPa )주축방향 22 이상 20 이상 18 이상 16 이상 14 이상
부축방향 11 이상 10 이상 9 이상 8 이상 7 이상
휨탄성계수
(MPa )주축방향 3 500 이상
부축방향 1 400 이상
박리강도 (MPa) 0.34 이상 0.32 이상 0.30 이상 0.29 이상 0.26 이상
두께팽창률 (%) 20 이하
주) 바닥재 , 벽체 및 지붕용으로 사용될 OSB의 경우 구매자가 용도에 맞는 추가적인 물리 및 기계적 성
질 요건(부록 A 참조 )을 요구할 수 있다 .
 4.4 내력용 -내수 (LB-MR) OSB의 품질기준  습윤조건에서 사용되는 내력형 OSB는 <표 5> 및 <표 6> 
의 품질기준에 적합하여야 한다 . 
<표 5> 내력용 -내수 OSB의 기계적 성질 및 치수안정성 기준  
구분호칭두께 ( ôz)
6 이상 
10 이하10초과 
18미만18 이상 
25 이하25초과 
32이하32초과 
40이하
휨강도 
(MPa )주축방향 22 이상  20 이상 18 이상 16 이상 14 이상 
부축방향 11 이상 10 이상 9 이상 8 이상 7 이상 
휨탄성계수
(MPa )주축방향 3 500 이상 
부축방향 1 400 이상 
박리강도 (MPa) 0.34 이상 0.32 이상 0.30 이상 0.29 이상 0.26 이상 
두께팽창률 (%) 20 이하 15 이하 15 이하 15 이하 15 이하
주) 바닥재 , 벽체 및 지붕용으로 사용될 OSB의 경우 구매자가 용도에 맞는 추가적인 물리 및 기계적 성
질 요건(부록 A 참조 )을 요구할 수 있다 .- 21 -<표 6> 내력용 -내수 OSB의 내수성 기준
구분호칭두께 ( ôz)
6 이상 
10 이하10초과 
18미만18 이상 
25 이하25초과 
32이하32초과 
40이하
방법 1: 
촉진열화시험a 선택 A: 박리강도 (MPa) 0.18 
이상0.15 
이상0.13 
이상0.10 
이상0.08 
이상
 선택 B: 휨강도 (MPa) 9 이상 8 이상 7 이상 6 이상 6 이상
방법 2- 삶음 시험 후 박리강도b (MPa) 0.15 
이상0.13 
이상0.12 
이상0.06 
이상0.05 
이상
방법 3- 진공침지 /재건조 시험후 휨강도c 
(MPa) 16.5 
이상15 이상13.5 
이상12 이상10.5 
이상
<비고 > 해당제품에 대한 시험은 방법 1(선택 A), 방법 1(선택 B), 방법 2 및 방법 3 중에서 한 가지만을 적용한
다.
a 촉진열화시험 : 5.8 시험방법에 따른다 .
b 삶음 시험 : 5.9 시험방법에 따른다 .
c 진공침지 /재건조 시험 : 5.10 시험방법에 따른다 . 
 4.5 중내력용 -내수 (HLB-MR) OSB의 품질기준  습윤조건에서 사용되는 중내력형 OSB는 <표 7> 및 
<표 8>의 품질기준에 적합하여야 한다 . 
<표 7> 중내력용 -내수 OSB의 기계적 성질 및 치수안정성 품질기준 
구분호칭두께 ( ôz)
6 이상 
10 이하10초과 
18미만18 이상 
25 이하25초과 
32이하32초과 
40이하
휨강도 
(MPa )주축방향 30 이상 28 이상 26 이상 24 이상 22 이상
부축방향 16 이상 15 이상 14 이상 13 이상 12 이상
휨탄성계수
(MPa )주축방향 4 800 이상
부축방향 1 900 이상
박리강도 (MPa) 0.50 이상0.45 이상0.40 이상0.35 이상0.30 이상
두께팽창률 (%) 12 이하
주) 바닥재 , 벽체 및 지붕용으로 사용될 OSB의 경우 구매자가 용도에 맞는 추가적인 물리 및 기계적 성
질 요건(부록 A 참조 )을 요구할 수 있다 .- 22 -<표 8> 중내력용 -내수 OSB의 내수성 기준
구분호칭두께 ( ôz)
6 
이상 
10 
이하10초과 
18미만18 이상 
25 이하25초과 
32이하32초과 
40이하
방법 1: 
촉진열화시험a  선택 A: 박리강도 (MPa) 0.21 
이상0.17 
이상0.15 
이상0.10 
이상0.08 
이상
 선택 B: 휨강도 (MPa) 15 
이상14 이상 13 이상 6 이상 6 이상
방법 2- 삶음 시험 후 박리강도b (Mpa) 0.17 
이상0.15 
이상0.13 
이상0.06 
이상0.05 
이상
<비고 > 해당 제품에 대한 시험은 방법 1(선택 A), 방법 1(선택 B) 및 방법 2 중에서 한 가지만을 적용한다 .
a 촉진열화시험 : 5.8 시험방법에 따른다 .
b 삶음 시험 : 5.9 시험방법에 따른다 .
5. 시험방법 
 5.1 치수  OSB의 치수 측정은 국립산림과학원 고시 제2011-02호(목질판상제품의 물리 Æ—기계적 성질 
시험방법 )에 따른다 .
 5.2 밀도   OSB의 밀도 측정은 국립산림과학원 고시 제2011-02호(목질판상제품의 물리 Æ—기계적 성질 
시험방법 )에 따른다 .
 5.3 함수율   OSB의 함수율 측정은 국립산림과학원 고시 제2011-02호(목질판상제품의 물리 Æ—기계적 성
질 시험방법 )에 따른다 .
 5.4 폼알데하이드방출량  OSB의 폼알데하이드방출량 측정은 국립산림과학원 고시 제2014-03호(목질
판상제품의 폼알데하이드방출량 측정방법 )에 따른다 .
5.5 휨강도 및 휨탄성계수   OSB의 휨강도 및 휨탄성계수 측정은 국립산림과학원 고시 제2011-02호
(목질판상제품의 물리 Æ—기계적 성질 시험방법 )에 따른다 .
 5.6 박리강도   OSB의 박리강도 측정은 국립산림과학원 고시 제2011-02호(목질판상제품의 물리 Æ—기계
적 성질 시험방법 )에 따른다 .
 5.7 두께팽창률   OSB의 두께팽창률 측정은 국립산림과학원 고시 제2011-02호(목질판상제품의 물리 Æ—
기계적 성질 시험방법 )에 따른다 .
 5.8 촉진열화시험 
  5.8.1 3회 반복시험  pH(7±1)의 신선한 물을 함유하고 (20±1)℃의 온도인 수조에 시험편을 담근다 . 
시험편 (휨시험의 시편과 같이 긴 측면을 가진 상태 )은 수조의 가장자리로부터 적어도 15mm 이상 떼
어져야 하며 , 시험편의 상부는 최소한 물이 (25±5) mm 이상 잠기도록 한 상태에서 (70±1) 시간 침
지하도록 한다 . 
  시험편을 수조에서 건져내어 , 몇분 동안 표면의 물이 빠지도록 한 다음 , -12℃~-25℃의 냉동실에 넣- 23 -어, (24±1) 시간 동결한다 .  
  냉동실에서 시험편을 꺼낸 즉시 , (70±2)℃의 건조실에 넣어 (70±1) 시간 건조한 다음 , 건조실에서 
시험편을 꺼내어 (20±5)℃의 방에 둔 상태로 (4±0.5) 시간 냉각한다 . 
  위와 동일한 수침 -동결 -건조 시험을 2회 더 반복한다 . 
 5.9 삶음시험   시험편을 수조에 넣어 (20±1)℃의 온도에서 pH(7±1)의 신선한 물을 (75±25) mm 깊
이로 채운다 . 시험편은 수조의 가장자리로부터 적어도 15mm 이상 떼어져야 하며 , 물이 자유로이 순환
되도록 한다 . 시험이 시작될 때마다 물을 새로 갈도록 한다 . 물을 100℃에서 (90±10)분 끓인다 . 끓인 
후 시험편을 꺼내어 (60±5)분 동안 (20±5)℃의 물에 담근다 . 물에서 시험편을 건져 종이타올로 닦은 
다음  (70±2)℃의 건조기내에서 시험편 표면을 수평상태로 (960±15)분 동안 둔다 . 이 후, 건조기로부
터 시험편을 꺼내어 상온상태에서 냉각한다 .    
 5.10 진공침지 /재건조 시험  시험편은 너비 50 mm, 길이 [(20×호칭두께 )+50] mm의 치수로 준비한
다. 이 시험편을 66℃의 물로 채워진 진공 -가압 용기내에 넣는다 . 50.6 kPa(수은주 15인치 )의 진공이 
30분간 용기에 걸리도록 한다 . 진공이 해제되고 , 시험편이 30분 동안 대기압 상태로 수중에서 침지되
도록 한다 . 용기가 배출된 다음 , 시험편은 분당 45~50회 공기변화되는 강제 송풍식 건조기내에서 8
2℃로 적어도 15시간 건조한다 .   
6. 검사 
 6.1 일반사항  수입된 구조용 OSB 제품 개별마다 그 표면에 식별이 용이하도록 종류 및 품질 표시가 
부착되어 있어야 한다 . OSB 낱장에 대하여 검사하되 , 로트단위로 유통되는 경우 다음 시험요령으로 
검사한다 . 이 때, 로트당 부재의 수가 5 000매를 넘는 경우에는 로트를 분할하여 검사한다 . 
 6.2 치수 및 직각도 검사  검사 로트의 크기에 따라 <표 9>에 규정한 매수를 1검사 로트에서 무작위
로 추출하며 재시험할 경우에는 시료의 수를 2배로 한다 .  
<표 9> 치수 및 직각도 검사를 위한 시료의 추출매수 
1검사 로트의 OSB 매수 시료의 추출 매수
                               1 000 이하
                  1 001 이상           2 000 이하
                  2 001 이상           3 000 이하
                  3 001 이상           4 000 이하
                  4 001 이상           5 000 이하10 
20 
30 
40 
50 
 6.3 물리적 성질 검사   검사 로트의 크기에 따라 <표 10>에 규정한 매수를 1검사 로트에서 무작위로 
추출하며 재시험할 경우에는 시료의 수를 2배로 한다 .  - 24 -<표 10> 물리적 성질 검사를 위한 시료의 추출매수  
1검사 로트의 OSB 매수 시료의 추출 매수
                               1 000 이하
                  1 001 이상           2 000 이하
                  2 001 이상           3 000 이하
                  3 001 이상           4 000 이하
                  4 001 이상           5 000 이하6
7
8
9
10 
 6.4 기계적 성질 검사  검사 로트의 크기에 따라 <표 11>에 규정한 매수를 1검사 로트에서 무작위로 
추출하며 재시험할 경우에는 시료의 수를 2배로 한다 . 
 
<표 11> 기계적 성질 검사를 위한 시료의 추출매수 
1검사 로트의 OSB 매수 시료의 추출 매수
                               1 000 이하
                  1 001 이상           2 000 이하
                  2 001 이상           3 000 이하
                  3 001 이상           4 000 이하
                  4 001 이상           5 000 이하12 
14 
16 
18 
20 
 6.5 검사 결과의 판정  
<표 12> OSB의 품질 검사 항목별 판정 기준
구분1차 시험 재시험
합격 재시험 불합격 합격 불합격
- 치수, 측면직선도 및 직각도
- 물리적 성질 : 밀도 , 함수율 ,  
  두께팽창률
- 폼알데하이드방출량
- 접착성 : 박리강도
- 기계적 성질 : 휨강도 ,
˙/ 휨탄성계수90% 이상이
기준 이상90% 미만
70% 이상이 
기준 이상70% 미만이 
기준 이상90% 이상이 
기준 이상90% 미만이 
기준 이상
 
7. 표시  4 종류의 OSB에 대하여 , 규격의 요구사항에 적합한 제품에는 다음 사항을 표시해야만 한다 . 
다만, 앞·뒤 판면 또는 측면에 아래와 같이 낱장별로 표시하되 , 인쇄 , 스탬프 , 스티커 , 압인 등의 방법에 
의해 식별이 가능하도록 해야 한다 .
 7.1 제품의 종류 (유형) 
 7.2 폼알데하이드방출량
 7.3 호칭치수 (두께, 너비 , 길이 )
 7.4 제조회사 및 수입자명
 7.5 생산연월- 25 -<표기 예시 (안)> 
아래 표기내용 중 치수는 ㎜, 폼알데하이드방출량 등급은 SE0, E0, E1로 한다 . 이 때, 표식에서 테두리
를 하지 않고 일렬로 표시하는 것이 가능하며 자간을 붙여 표기할 수 있다 .  
품명 ß¢ 종류 ß 폼알데하이드방출량 등급 
치수(두께˙f너비˙f길이)
원산지 (제조회사 , 수입자명 ), 생산연월
 o 한글표기
OSB - 일반용 -보통 - E0   
11.1˙f1,220˙f2,440
캐나다 (ooooo(주), 한국상사 ), 2015.6 .
 o 영문표기
OSB -  GP-REG. - E0.  
11.1˙f1,220˙f2,440
Canada(ooooo.Ltd.Co., Korea.Co.). 2015.6. - 26 -<부록 A> 추가적인 물리 및 기계적 성질 요건 
구 분 내 용 시험 방법
물리적 성질 치수 변화 ISO 16985 
기계적 성질못 측방 저항 CSA 0437, CSA 0325 
하중 기간 /크리프 EN 1156 
인장 ISO 16572, ASTM D3500 
압축 ISO 16572, ASTM D3501 
전단 ISO 16572, ASTM D3044 
균일분포하중 저항 CSA 0325 
집중하중 저항 CSA 0325 
충격저항 EN 1128 
용도별 성능
 바닥 EN 1195, ASTM E72 
벽체 EN 594 + EN596, ASTM E72 
지붕 ISO 16985, ASTM E72